MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
P 
Fig. 5- 
Face (100) perpen- 
diculaire à la bissec- 
trice aiguë np. 
Nous avons mesuré, M. Michel Lévy et moi, les indices 
de réfraction du disthène du Saint-Gothard par la 
méthode de la réflexion totale et trouvé les valeurs sui- 
vantes (Na). 
n = 1.728 
n:= 1-720 
1.712 
La biréfringence maximum est de : 
llg — Up — 0.016 
P 
Fig. 6. 
Lame de disthène paral- 
lèle à Al (100) mon- 
trant la disposition du 
plan des axes dans la 
inaclc suivant A^ (100) 
avec axe de rotation 
perpendiculaire à A^ 
(100). 
P 
lèllc à A"^ (100) mon- 
trant la di.sposition 
du plan des axes dans 
les macles suivant A'^ 
(100) avec axe de rota- 
tion perpendiculaire à 
«Al (001) (100) ou Al 
( 100 ) ( 010 ). 
L’écartement des axes optiques du disthène des 
divers gisements français (lumière du sodium) oscille 
entre 82» et 84“ (2 V). 
La dispersion est très faible (trace de dispersion 
inclinée et tournante (Dx.). 
L’examen optique permet de reconnaître facilement 
les trois macles suivant /(^(lOO). Dans la première, 
l’orientation optique des deux composants est la même 
(fig. 6), tandis que dans la deuxième et la troisième les 
plans des axes des deux individus sont croisés (fig- /)• 
Il en résulte que , pour de semblables cristaux, il n y 
a pas d’extinction, à moins que les deux composants 
aient la même épaisseur, auquel cas il y a compensa- 
tion et la plaque reste constamment éteinte en lumière 
polarisée parallèle. En lumière polarisée convergente, 
on observe les phénomènes habituels aux croisements 
de lames perpendiculaires à une bissectrice. 
Pléoclu'oïsnie . Le disthene est incolore en lames 
minces. Les cristaux examinés au microscope avec 
une épaisseur de 0““ 5 à 1“'“ présentent dans leurs 
parties colorées un pléochroïsme très net dans les 
teintes suivantes. 
n =r bleu cobalt foncé 
g 
n = bleu violacé 
•“m 
Up = incolore 
